## EFEKTIVITAS MICROCIDE 100/100 EC TERHADAP SERANGAN JAMUR BIRU PADA KAYU KARET
( Hevea brasiliensis
Muell.Arg.)
(Effectiveness of Microcide 100/100 EC to Restrain Blue Mushroom Attack on the Rubber Wood  ( Hevea brasiliensis Muell.Arg.)

## Gimson Luhan, M. Damiri, John F. Gustaf dan Marthinus Lambung
Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Palangka Raya Jl. Yos Sudarso Kampus UPR, Palangka Raya, 73111

## ABSTRACT
The objectives of this research are to know the value of adsorption and the influence of microcide  using  dyeing  method  against  the  intensity  of  blue  mushroom  attack  on  the rubber  wood  (Hevea  brasiliensis  Muell.Arg.)  in  the  axial  direction,  the  base  (P),  the middle (T) and the end (U). The expected benefit is to be an input in finding alternative use  of  preservative  composition  that  is  able  to  suppress  the  growth  rate  of  blue mushroom  so  as  to  improve  the  quality  of  rubber  wood  usage.  The  results  showed  that the  value  of  microcide  preservative  adsorption  on  wood  has  a  tendency  of  increasing value  with  increasing  concentration  of  microcide  preservative  and  largest  in  the concentration of 1% Microcide preservative by 2.11 g/cm 2 . The calculation result of the intensity of blue mushroom attack on rubber wood at Microcide concentration of 1% is 5,53%  including  the  classification  is  not  meaningful,  so  it  is  effective  to  prevent  blue fungus  attack. The  result of the measurement of the decrease of the rubber wood water content  per  week  has  a  tendency  of  decreasing  value  from  week  I  to  week  V.  The decrease  of  the  water  content  of  timber  that  occurs  almost  uniformly  for  each  level  of Microcide concentration per week, so that in  week V the water content of wood ranges from  18%  -  19,  73%.  The  fresh  water  content  of  rubber  wood  used  in  this  research ranged 61.34% - 84.67%, with the condition of the water content allows the fungal attack on rubber wood. The intensity of blue mushroom attack between week I - IV at moisture content  between  69,16%  -  27,50%  shows  optimum  blue  fungus  growth,  while  under condition of fiber saturation point entering week V (18,86%) mushroom growth value is very  small.    Further  research  on  the  preservation  of  rubber  wood  by  dipping  method using Microcide EC preservative on wood resistance to other types of fungi.
Keywords : Adsorption value, attack intensity, microcide, rubber wood.

## PENDAHULUAN
Kondisi  demikian  tergambar  pada kayu  karet  ( Hevea  brasiliensis Muell. Arg.)  yang  memiliki  kelas  awet  V,  dari
kelas kuatnya termasuk kelas kuat II  - III, maka  kayu  karet  sangat  cocok  untuk bahan  konstruksi  bangunan,  meubel  dan alat–alat rumah tangga. Namun kelemahan  kayu  karet  adalah  sangat  peka
Jurnal Hutan Tropika (ISSN: 1693-7643) Vol. XII No.2, Desember 2017.  Hal. 32-38
terhadap  serangan  jamur  biru  pada  saat pemungutan,  pengolahan  dan  pemakaian nya,  karenanya  perlu  dilakukan  usaha pencegahan  dan  pengawetan  kayu  karet tersebut.  Sebab  untuk  meningkatkan  daya pakai  kayu  adalah  memperbaiki  sifat keawetan kayu dengan cara mengawetkan nya.  Pengawetan  kayu  tersebut  ditujukan untuk  menambah  masa  pakai  daripada kayu  atau  dengan  kata  lain  menambah keawetan  kayu  dari  serangan  jamur, serangga  dan  binatang  (Hunt  dan  Garratt, 1986).
Untuk  mencegah  kerusakan  yang disebabkan  oleh  jamur  biru  pada  dolok segar  yang  baru  ditebang  daat  digunakan pestisida  yang  sesuai.  Penggunaannya dapat dilakukan dengan cara melabur atau menyemprotkan semua bagian dolok yang terbuka dengan larutan pestisida sebanyak 150-200 g/m 2 .
Perumusan masalah didasari pada pernyataan-pernyataan berikut ini :
a. Kayu karet mamiliki kelas kuat II - III sehingga cocok untuk bahan konstruksi, meubel dan alat-alat rumah tangga,  namun  memiliki  kelas  awet rendah  (V)  sehingga  mudah  terserang jamur  biru,  oleh  katena  itu  perlu dilakukan  tindakan  pengawetan  untuk memperbaiki keawetan kayu tersebut.
b. Pengawetan  kayu  dapat  menggunakan bahan-bahan kimia yang bersifat racun terhadap  makhluk  perusak  kayu, namun  harus  aman  bagi  manusia  dan terhadap lingkungan.
c. Keefektikan bahan pengawet
menentukan keberhasilan suatu
pengawetan kayu.
Pemilihan  microcide  karena  bahan yang  dikandung  toksis  terhadap  jamur biru,  dijual  di  pasaran,  dan  sering digunakan  pada  pengawetan  kayu  pada saat sekarang.
Penelitian bertujuan
untuk mengetahui  nilai  adsorpsi  dan  pengaruh penggunaan  Microcide  dengan  metode pencelupan  terhadap  intensitas  serangan jamur biru pada kayu karet. Manfaat yang diharapkan  adalah  menjadi  masukan dalam mencari alternatif pemakaian komposisi  bahan  pengawet  yang  mampu menekan  laju  pertumbuhan  jamur  biru sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas pemakaian kayu karet.

## METODE PENELITIAN

## Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan adalah pohon karet    berdiameter  40  cm    panjang  15  m, yang diperoleh di daerah Desa Bukit Rawi Kecamatan  Kahayan  Tengah.  Disamping itu  digunakan  bahan  plastik  untuk membungkus  contoh  uji,  air  aquades sebagai  pelarut  parafin  atau  cat  untuk menutup  ujung  contoh  uji,  dan  bahan pengawet Microcide 100/100 EC.

## Analisis Data
Adsorpsi atau  penyerapan  adalah suatu  proses  yang  terjadi  ketika  suatu fluida,  cairan  maupun  gas,  terikat  kepada suatu  padatan  atau  cairan  dan  akhirnya membentuk  suatu  lapisan  tipis  pada permukaannya (Saputra, 2008). Perhitung- an  adsorpsi  berdasarkan  rumus  yang dikemukakan  oleh  Supriatna  dan  Barly (1976) dalam Nandjan (1987) yaitu :

## ( ) (       )
Dimana : Ad = Adsorpsi (g/m 2 ) Wa = Berat kayu sesudah diawetkan (g)
Wb = Berat kayu sebelum diawetkan (g) L    = Luas permukaan contoh uji  (m 2 ) c     = Konsentrasi bahan pengawet (%)
Contoh  uji  yang  diserang  jamur dihitung  dengan  memakai  milimeter  blok transparan, dimana 4 kotak milimeter blok = 1 cm 2 .  Hasil perhitungan dikonversikan ke  dalam  persentase  serangan  jamur  biru dengan  menghitung  jumlah  titik  yang terkena  serangan  jamur  biru,  kemudian dibagi  luas  seluruh  permukaan  contoh  uji dikalikan  100  %  (Kasmudjo,  1981  dalam Nandjan, 1987):
( )
Menurut  Kasmudjo  (1981)  dalam Nandjan (1987) klasifikasi serangan jamur biru  (vallue  of  blue  stain  attack) berdasarkan intensitas serangan, yaitu :
a. Serangan jamur biru tidak berarti (0 - 10%)
b. Serangan  jamur  biru  ringan  (10  - 30%)
c. Serangan  jamur  biru  agak  berat  (30  - 50%)
d. Serangan jamur biru hebat (> 50%).
Data adsorpsi dan intensitas serangan jamur  biru yang  diperoleh  ditampilkan dalam  bentuk  tabel,  dan  grafik,  kemudian dianalisis dan d ibandingkan dengan standar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Adsorpsi
Hasil  perhitungan  adsorpsi  bahan pengawet  Microcide  pada  kayu  karet secara  grafik  adsorpsi  rata-rata  memiliki
kecenderungan  nilainya  makin  meningkat dengan  bertambahnya  konsentrasi  bahan pengawet  Microcide  (Gambar  1).  Hal  ini disebabkan karena semakin besar konsentrasi  maka  viskositas/kekentalan larutan  juga  semakin  tinggi,  sehingga menyebabkan perbedaan konsentrasi semakin  besar  antara  larutan  bahan pengawet dengan konsentrasi air di dalam kayu  yang  menyebabkan  bahan  pengawet lebih  cepat  berdifusi  ke  dalam  kayu. Pendugaan  ini  didukung  oleh  pendapat Hunt  dan  Garrat  (1986)  bahwa  nilai adsorpsi  sangat  dipengaruhi  oleh  struktur anatomi, persiapan kayu sebelum diawetkan,  metode  pengawetan  yang digunakan dan jenis serta konsentrasi dari bahan  pengawet.  Selanjutnya  dikatakan bahwa  viskositas  dan  berat  jenis  bahan pengawet  sangat  mempengaruhi  nilai adsorpsi, selain itu penggunaan konsentrasi  larutan  yang tinggi  pada kayu segar  akan  mempercepat  proses  difusi bahan pengawet ke dalam kayu.
Gambar 1.  Adsorpsi bahan pengawet
microcide pada kayu karet
0,33 0,51 0,87 1,40 2,11 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 0,00% 0,25% 0,50% 0,75% 1,00% N ilai A d so rp si (g /c m 2 ) Konsentrasi Microcide
Jurnal Hutan Tropika (ISSN: 1693-7643) Vol. XII No.2, Desember 2017.  Hal. 32-38
Viskositas  suatu  bahan  pengawet juga  ditentukan  oleh  tinggi  rendahnya suhu,  di  mana  pada  penelitian  suhu berkisar  24  -  32 o C  yang  memungkinkan bahan  pengawet  lebih  mudah  meresap  ke dalam kayu. Hal ini diperjelas bahwa pada suhu  yang  tinggi  menyebabkan  hasil viskositas  bahan  pengawet  lebih  rendah sehingga  memudahkan  peresapannya  ke dalam  kayu.  Keadaan  ini  diperkuat  oleh Hunt dan Garrat (1986) yang berpendapat bahwa suhu dapat mempengaruhi peresapan bahan pengawet ke dalam kayu.
Larutan  bahan  pengawet  masuk  ke  dalam kayu melalui noktah, pori-pori (pembuluh)  dan  bagian-bagian  kayu  yang bersifat permiabel terhadap larutan.

## Intensitas Serangan Jamur Biru
Hasil perhitungan intensitas serangan jamur biru pada kayu karet (Tabel 1) rata- rata untuk kontrol (0%) = 52,32% (hebat), konsentrasi  microcide  0,25%  =  30,61% (agak berat), konsentrasi microcide 0,50% =  16,32%  (ringan),  konsentrasi  microcide 0,75% = 10,56% (ringan), dan konsentrasi microcide  1%  =  5,53%  (tidak  berarti). Selengkapnya  ditampilkan  pada  Gambar 2.
Tabel 1. Perkembangan intensistas serang- an jamur biru (%) Gambar 2.  Histogram perkembangan intensistas  serangan  jamur biru Hasil  ini  memperlihatkan  bahwa semakin  besar  konsentrasi  microcide mengakibatkan semakin menurun intensitas  serangan  jamur  biru  pada  kayu karet,  hal  ini  disebabkan  semakin  tinggi konsentrasi  bahan  pengawet  microcide memberikan  kesempatan  semakin  banyak bahan  pengawet  masuk  ke  dalam  kayu sehingga  keefektifan  bahan  pengawet dalam  melindungi  kayu  dari  serangan jamur  biru  akan  semakin  meningkat.  Hal ini  sesuai  dengan  pendapat  Anonim (1986) bahwa konsentrasi bahan pengawet pada  pencelupan  sangat  berpengaruh terhadap  intensitas  serangan  jamur  biru pada kayu.
8,69 22,05 28,47 39,74 52,32 18,95 22,05 26,42 28,85 30,61 1,35 12,00 15,10 15,96 16,32 3,11 7,95 8,68 9,05 10,56
2,70 4,24 5,03 5,33 5,53 0 10 20 30 40 50 60 I II III IV V In te n s it a s S e ra n g a n ( % ) Minggu Pengamatan 0,00% 0,25% 0,50% 0,75% 1,00%
Perlakuan Minggu I II III IV V 0,00% 8,69  22,05  28,47  39,74  52,32 0,25% 18,95  22,05  26,42  28,85  30,61 0,50% 1,35  12,00  15,10  15,96  16,32 0,75% 3,11 7,95 8,68 9,05  10,56 1,00% 2,70 4,24 5,03 5,33 5,53
Hubungan  Kadar  Air  dan  Intensitas Serangan Jamur Biru
Hasil  pengukuran  penurunan  kadar air  kayu  per  minggu  secara  grafik  kadar air  kayu  karet  memiliki  kecenderungan nilainya  makin  menurun  dari  minggu  I sampai minggu V (Gambar 3). Penurunan kadar  air  kayu  yang  terjadi  hampir seragam  untuk  setiap  tingkat  konsentrasi Microcide  per  minggu,  sehingga  pada minggu  V  kadar  air  kayu  berkisar  18%  - 19,73%.  Hasil  ini  memperlihatkan  bahwa perubahan  penurunan  kadar  air  kayu sangat  dipengaruhi  oleh  sirkulasi  udara, suhu dan kelembaban di sekitar kayu. Hal ini  diperkuat  pendapat      Haygreen  dan Bowyer (1989) bahwa suhu dan
kelembaban  yang  berada  di  sekitar  kayu yang  selalu  berubah-ubah,  selain  itu disebabkan oleh kadar air awal kayu. Kadar  air  segar  kayu  karet  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  berkisar 61,34%  -  84,67%,  ini  berarti  dengan kondisi  kadar  air  tersebut  memungkinkan terjadi  serangan  jamur  pada  kayu  Karet. Kenyataan  ini  didukung  oleh  Nicholas (1973)  bahwa  jamur  biru  akan  tumbuh dengan  cepat  pada  kadar  air  di  atas  20%. Intensitas  serangan  jamur  biru  antara minggu  I  -  IV  pada  kadar  air  antara 69,16%  -  27,50%  menunjukkan  pertum- buhan  jamur  biru  optimum,  sedangkan pada  kondisi  dibawah  titik  jenuh  serat memasuki  minggu  V  (18,86%)  nilai pertumbuhan jamur sangat kecil. Pengaruh  keadaan  kadar  air  tersebut di  atas  sesuai  dengan  pendapat  Kasmudjo
(1983) menyatakan dari hasil penelitiannya  menggunakan  jenis  kayu waru,  sengon,  mentaos  dan  kemiri menyatakan  kadar  air  di  atas  20%  pada umumnya menunjukkan pertumbuhan cendawan  yang  sangat  baik.  Didasarkan
frekuensi  serangan  yang  tertinggi  kada kadar air 45 - 50%.
Gambar 3.  Histogram  penurunan  kadar air kayu karet
Selain  itu  didukung  dengan  suhu udara rata-rata kota Palangka Raya selama penelitian berkisar 24 - 32 o C, diduga pada suhu  ini  masih  memungkinkan  untuk terjadinya  serangan  jamur  biru  pada  kayu karet.  Dugaan  ini  sesuai  dengan  pendapat Supriatna  (1976)  bahwa  kebanyakan jamur  biru  tumbuh  dengan  cepat  pada suhu  optimum  22  -  25 o C  dengan  suhu maksimum 35 o C.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Hasil  perhitungan  adsorpsi  bahan pengawet  microcide  pada  kayu  karet secara grafik adsorpsi rata-rata
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 I II III IV V Kada r Air (%) Minggu Pengamatan 0,00% 0,25% 0,50% 0,75% 1,00%
Jurnal Hutan Tropika (ISSN: 1693-7643) Vol. XII No.2, Desember 2017.  Hal. 32-38
memiliki kecenderungan nilainya makin meningkat dengan bertambahnya konsentrasi bahan
pengawet  mMicrocide  dan  terbesar pada  konsentrasi    bahan  pengawet microcide 1 % sebesar 2,11 g/cm 2 .
2. Hasil  perhitungan  intensitas  serangan jamur  biru  pada  kayu  karet  pada konsentrasi  microcide  1  %  sebesar 5,53% termasuk klasifikasi tidak berarti, sehingga sudah efektif mencegah serangan jamur biru.
3. Hasil  pengukuran  penurunan  kadar  air kayu  karet  per  minggu  memiliki kecenderungan nilainya makin menurun dari minggu I sampai minggu V.  Penurunan  kadar  air  kayu  yang terjadi  hampir  seragam  untuk  setiap tingkat  konsentrasi  microcide  per minggu,  sehingga  pada  minggu  V kadar air kayu berkisar 18 % - 19,73 %.
4. Kadar  air  segar  kayu  karet  yang digunakan dalam penelitian ini berkisar 61,34  %  -  84,67  %,  dengan  kondisi kadar  air  tersebut  memungkinkan terjadi serangan jamur pada kayu karet. Intensitas  serangan  jamur  biru  antara minggu  I  -  IV  pada  kadar  air  antara 69,16  %  -    27,50  %  menunjukkan pertumbuhan  jamur  biru  optimum, sedangkan  pada  kondisi  dibawah  titik jenuh  serat  memasuki  minggu  V (18,86  %)  nilai  pertumbuhan  jamur sangat kecil.

## Saran
Penelitian lanjutan tentang pengawetan  kayu  karet  dengan  metode pencelupan menggunakan bahan
pengawet  microcide  terhadap  ketahanan kayu untuk jenis jamur lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 1986. Teknologi Kayu.
Terjemahan  PT  ITI  Servitama, Jakarta.
Badan  Standar  Nasional  Indonesia,  2014. Uji  Ketahanan  Kayu  Terhadap Organisme  Perusak  Kayu.  Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.
Haygreen,  J.  G.  dan  Bowyer,  1989.  Hasil Hutan  dan  Ilmu  Kayu,  Suatu Pengantar.    Terjemahan.  Sutjipto  A. Hadikusuma. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Https://bahanpengawet.com/2015/06/micr ocide-100.  Microcide  100/100EC, Fungisida dan Bakterisida. Diposkan 26  Juni  2015.  Diakses  7  September 2015.
Hunt, G.M. dan Garrat, G.A., 1953. Wood Presentation.  Mc  Graw  Hill  Book Co,  New  York.  (Terjemahan  M.
Yusuf  1986).  Penerbit  Akademi Prassindo, Jakarta. Kasmudjo, 1983. Kemungkinan Pengembangan  Industri  Pengawetan
Kayu  di  Indonesia.  Pusat  Penelitian dan  Pengembangan  Hasil  Hutan, Jakarta.
Martawijaya,  1971.  Keawetan  Kayu.
Lembaga  Penelitian  Hasil  Hutan Bogor, Bogor. 12 halaman.
Martawijaya, 1972. Keawetan dan Pengawetan  Kayu  Karet  ( Hevea brasiliensis Muell.  Arg.).  Laporan No.  1  Lembaga  Penelitian  Hasil Hutan Bogor, Bogor. 11 halaman.
Martawijaya, 1983. Perumusan Pertemuan
Ilmiah  Pengawetan  Kayu  dalam
Proceeding  Pertemuan  Pengawetan Kayu.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan, Jakarta. Halaman 5 - 10.
Nandjan, Y. P., 1987. Pengaruh Konsentrasi  Campuran  Farmay  Plus dan  Cislin  EC  Terhadap  Serangan Jamur  Biru  dan  Bubuk  Kayu  Basah pada  Kayu  Karet  dan  Ramin.  Tesis Fakultas Kehutanan Universitas
Lambung  Mangkurat,  Banjarbaru. (Tidak dipublikasikan).
Nicholson,  D.  D.,  1973.  Kemunduran Kayu  dan  Pencegahannya  dengan Perlakuan  Pengawetan  Jilid  II. Airlangga University Press, Yogyakarta.
Saputra, B. W .,  2008. Desain  Sistem
Adsorpsi dengan Dua Adsorber.
Skripsi.  Skripsi  Program  Studi Teknik  Mesin,  Fakultas  Teknik, Universitas  Indonesia,    Depok. (Tidak dipublikasikan). Supriatna,  N.,  1976.  Catatan  Mengenai Blue  Stain  dan  Pencegahannya. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Bogor, Bogor. Supriatna,  N.,  dan  A.  Martawijaya,  1976.
Risalah Pengawetan Kayu. Publikasi
Khusus  No.  35  Lembaga  Penelitian dan Pengembangan
Kehutanan, Bogor. Tobing,  T.  L.,  1977.  Pengawetan  Kayu. Lembaga Kerjasama
Fakultas
Kehutanan  Institut  Pertanian  Bogor,
Bogor.